## Pengaruh Campuran Baja Ringan Terhadap Kekuatan Beton
Rewilla Aryanti 1 , Eko Walujodjati 2
Jurnal Konstruksi Institut Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. l Jayaraga Garut 44l5l Indonesia Email : jurnal@itg.ac.id
1 rewillaaryantil@gmail.com 2 eko.walujodjati@itg.ac.id
Abstrak – Beton memiliki kuat tekan yang tinggi tetapi memilki kuat tarik yang rendah, untuk itu perlunya adanya  bahan tambahan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kuat  tarik.  Penggunaan bahan tambah pada teknologi beton telah lama dikembangkan. Beton memiliki kuat tarik 8%– 15% dari kuat tekan. Beberapa usaha diperlukan untuk meningkatkan kuat tarik. Salah satunya adalah penambahan bahan tambah yaitu potongan baja ringan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai kuat tekan dan kuat tarik belah beton setelah penambahan baja ringan variasi 0%, l0%, l5%, dan 20%. Mutu beton rencana 20 Mpa dan umur beton l4 serta 28 hari. Benda uji kuat tekan dan tarik belah beton berupa silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan waktu penelitian selama dua bulan. Hasil pengujian kuat tekan mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan terbesar berada pada campuran 15 % dengan persentase kenaikan sebesar 46,33 % dan nilai kuat tekan rata – rata 12,162 N/mm2 pada umur beton 14 hari, sedangkan kuat tekan rata – rata tertinggi berada pada campuran 0 % atau beton normal dengan nilai kuat tekan sebesar 13,859 N/mm2 umur beton 28 hari. Hasil pengujian kuat tarik belah rata – rata terbesar berada pada campuran 10 % dengan nilai kuat tarik belah yaitu 2.183 MPa dan persentase kenaikan 24, 09 %. Penambahan baja ringan optimum yang menghasilkan kuat tarik maksimal adalah 10 %.
Kata Kunci – Baja Ringan; Beton; Kuat Tarik Belah; Kuat Tekan.

## I. PENDAHULUAN
Karakteristik beton ( plain concrete ) yang sangat spesifik adalah bahwa beton kuat menahan gaya / tegangan tekan tapi tidak kuat menahan gaya tarik [1]. Menurut Murdock dan Brook (l996), kekuatan tarik beton hanya sekitar seperduapuluh kekuatan tekannya. Sehingga sangatlah tidak efektif apabila beton dijadikan material pada elemen–elemen struktur yang menderita tegangan tarik. Untuk memperbaiki performa beton, berbagai inovasi telah dilakukan [2]. Salah satunya adalah dengan menambahkan baja ringan ke dalam adukan beton. Variasi yang digunakan adalah 10 %, 15 %, dan 20 % dengan mutu beton f’c 20 MPa [3]. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kaut tekan dan tarik belah beton dengnan menggunakan bahan tambah baja ringan pada  mutu  rencana  fc’  =  20  MPa  serta  untuk  mengetahui  nilai  optimum  penambahan  baja  ringan  yang menghasilkan  kuat  tarik  maksimal  [4].  Diharapkan  dengan  adanya  penelitian  ini  akan  memberikan pengetahuan  lebih  mengenai  manfaat  penggunaan  baja  ringan  dengan  variasi  10  %,  15  %,  dan  20  %  dari agregat  kasar  baik  dari  segi  kelebihan maupun  kekurangan juga memberikan informasi seberapa  dan  tarik belah beton setalah penambahan baja ringan [5], [6].
Vol. 20; No. 2; 2022; Hal 214-220

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Rencana Kerja

## Gambar 1: Diagram Alir Penelitian

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Pelaksanaan  pengujian  dilakukan  di  Labroratorium  Institut  Teknologi  Garut  dengan  waktu  pelaksanaan dimulai bulan Juli 202l hingga Agustus 202l.

## III. HASIL DAN DISKUSI

## A. Hasil Pengujian Bahan
Hasil pengujian Agregat Halus dapat dilihat pada tabel l:
Tabel l: Hasil Pengujian Agregat Halus
No Jenis Pengujian Spesifikasi (ASTM) Hasil Pengujian Keterangan l Kadar Lumpur < 5 % 2,63 % Memenuhi 2 Berat Isi Gembur Padat l,4 – l,9 Kg/l l,4 – l,9 Kg/l l,302 Kg/l l,592 Kg/l Memenuhi Memenuhi 3 Berat Jenis
BJ. Curah (Bulk) BJ. SSD BJ. Apparent l,6 – 3,3 l,6 – 3,3 l,6 – 3,3 2,47 2,63 2,94 Memenuhi Memenuhi Memenuhi 4 Absorpsi < 2 % 6,38 % Tidak Memenuhi 5 Modulus Kehalusan l,5 – 3,8 3,74 Memenuhi
Hasil pengujian Agregat Kasar dapat diihat pada tabel 2:
Tabel 2: Hasil Pengujian Agregat Kasar
No Jenis Pengujian Spesifikasi (ASTM) Hasil Pengujian Keterangan l Berat Isi Gembur Padat l,4 – l,9 Kg/l l,4 – l,9 Kg/l l,288 Kg/l l,48l Kg/l Tidak Memenuhi Memenuhi 2 Berat Jenis BJ. Curah (Bulk) BJ. SSD BJ. Apparent l,6 – 3,2 l,6 – 3,2 l,6 – 3,2 l,96 l,99 2,07 Memenuhi Memenuhi Memenuhi 3 Absorpsi 0,2 – 4 % l,97 % Memenuhi 4 Keausan < 50 % 20 % Memenuhi

## B. Mix Design
Rancangan menghitun campuran beton berdasarkan SNI 7656 – 20l2 [7]yang diadopsi dari ACI 2ll. Adapun kebutuhan untuk 28 sampel beton silinder dapat dilihat pada tabel 3:
Tabel 3: Mix Design
Bahan Campuran 28 Sampel Beton Silinder (Kg) Air 28,63 Semen 50,82 Agregat Halus l23,4l Agregat Kasar l50,57 Baja Ringan l9,36

## C. Hasil Uji Slump Beton
Hasil uji slump untuk percobaan pertama beton normal, nilai slump menunjukan kurang dari 75 mm yang tidak sesuai  dengan  rencana  awal  dalam  mix  design,  sehingga  harus  adanya  penambahan  air.  Nilai  slump  dan penambahan air pada tabel 4 [8]:
Tabel 4: Hasil Uji Slump Beton
Campuran Baja Ringan (%) Nilai Slump (mm) Penambahan Air (gram) Keterangan 0 80 5l5 Memenuhi l0 80 490 Memenuhi l5 80 405 Memenuhi 20 80 345 Memenuhi
Vol. 20; No. 2; 2022; Hal 214-220

## D. Hasil Berat Isi Beton
Hasil uji berat isi beton pada tabel 5:
Tabel 5: Hasil Uji Berat Isi Beton
Campuran
Baja Ringan (%) Berat Isi Beton (Kg/m 3 )  Rata – rata 0 2322.02 2326.03 l0 2336.16 l5 2355.96 20 2289.97

## E. Hasil Berat
Hasil uji berat jenis beton pada tabel 6:
Tabel 6: Hasil Uji Berat Jenis Beton
Campuran Baja Ringan (%) Berat Isi Beton (Kg/m 3 )  Rata – rata 0 2292.45 2286.08 l0 2297.17 l5 2310.38 20 2244.34

## F. Hasil Uji Kuat Tekan
Hasil uji kuat tekan beton pada tabel 7:
Tabel 7: Hasil Uji Kuat Tekan
Campuran Baja Ringan (%) Umur Beton (Hari) No. Beton P (KN) Fc’ (N/mm 2 ) Rata – Rata (N/mm 2 ) 0 l4 22 l50 8.485 8.485 28 25 245 l3.859 l3.859 l0 l4 5 l70 96l6 ll.879 26 250 l4.l4l 28 l l50 8.485 8.202 2 l40 7.9l9 l5 l4 9 200 ll.3l3 l2.l62 27 230 l3.0l0 28 8 l80 l0.l82 ll.879 l0 240 l3.576 20 l4 l2 l40 7.9l9 9.333 28 l90 l0.747 28 ll l50 8.485 7.07l l3 l00 5.657
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  pada  umur  beton  14  hari  dengan  variasi  campuran  baja ringan 10 % diperoleh kuat tekan rata – rata yaitu 11,879 N/mm 2 yang mengalami kenaikan 40 % dari nilai
kuat tekan beton normal sebesar 8,485 N/mm 2 . Untuk variasi campuran baja ringan 15 % menunjukkan adanya nilai kuat tekan rata – rata 12.162 N/mm2 dengan kenaikan sebesar 43,33 % dari beton normal. Campuran baja ringan 20 %  menunjukkan adanya nilai kuat tekan rata – rata sebesar 9,333 N/mm2 dengan kenaikan sebesar 10  %  dari  beton  normal.  Sedangkan  pada  umur  beton  28  hari  dengan  variasi  campuran  baja  ringan  10  % menunjukkan adanya nilai kuat tekan rata – rata 8,202 N/mm2 yang mengalami penurunan sebesar 40.82 % dari beton normal dengan nilai kuat tekan rata – rata yaitu 13,859 N/mm2. Variasi campuran baja ringan 15 % menunjukkan adanya nilai kuat tekan rata – rata 11,879 N/mm2 mengalami penurunan sebesar 14,29 % dari beton normal. Campuran baja ringan 20 % menunjukkan adanya nilai kuat tekan rata  – rata 7,071 N/mm2 mengalami  penurunan sebesar  48,98  % dari  beton  normal.  Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan campuran  baja ringan dapat disajikan ke dalam bentuk grafik gambar 2 [9].
Gambar 2: Grafik Kuat Tekan Baja Ringan Umur 14 Hari
Berdasarkan garfik gambar 2 dapat dilihat kuat tekan terbesar berada pada campuran baja ringan 15% dengan nilai kuat tekan 12,162 N/mm 2 . Sedangkan nilai kuat tekan terkecil berada pada 0% atau beton normal sebesar 8,485 N/mm 2 [10].
Gambar 3: Grafik Kuat Tekan Umur 28 Hari
Berdasarkan  gambar  3  dapat  dilihat  kuat  tekan terbesar  berada  pada  campuran baja ringan  0%  atau  beton normal dengan nilai kuat tekan 13,859 N/mm2. Sedangkan nilai terkecil berada pada campuran baja ringan 20% sebesar 7,071 N/mm2 [11].

## G. Hasil Uji Kuat Tarik Belah
Hasil uji kuat Tarik Belah beton pada tabel 8.
8,485
11,879 12,162 9,333 0 2 4 6 8 10 12 14 0 10 15 20 KUAT T E KAN (N/M M ² ) CAMPURAN BAJA RINGAN (%) 13,859 8,202 11,879 7,071 0 2 4 6 8 10 12 14 0 10 15 20 KUAT T E KAN (N/M M ² ) CAMPURAN BAJA RINGAN (%)

## Tabel 8: Hasil Uji Kuat Tarik Belah
Campuran Baja Ringan (%) Benda Uji P Maks  Kuat Tarik Belah Kuat Tarik Belah Rata - rata No L D mm  mm KN MPa MPa 23  30l l50 l35 l.903 l.759 24  302  l50 ll5 l.6l5 l0 3 302  l50 l45 2.037 2.l83 4 30l l50 l45 2.044 6 30l l50 l60 2.255 7 30l l50 l70 2.396 l5 l8  302  l50 ll0 l.545 l.579 l9  302  l50 l30 l.826 20  303  l50 l00 l.400 2l  302  l50 ll0 l.545 20 l4  302  l50 90 l.264 l.750 l5  304  l50 l40 l.954 l6 30l l50 ll0 l.550 l7  304  l50 l60 2.233
Berdasarkan tabel 8 diperoleh kuat tarik belah pada beton dengan variasi campuran baja ringan 10 % memiliki nilai kuat tarik belah rata – rata 2,183 MPa yang mengalami kenaikan sebesar 24,09 % dari nilai kuat tarik belah beton normal dengan kuat tarik belah rata – rata yaitu 1,759 MPa. Variasi campuran baja ringan 15 % memiliki nilai kuat tarik belah rata – rata  1,579 MPa yang mengalami penurunan sebesar 10,23 % dari beton normal. Campuran baja ringan 20 % memiliki nilai kuat tarik belah rata – rata 1,750 MPa yang mengalami penurunan sebesar 0,5 % dari beton normal. Dari hasil pengujian belah campuran baja ringan dapat disajikan ke dalam bentuk grafik gambar 4 [12].

## Gambar 4: Grafik Kuat Tarik Belah
Berdasarkan gambar 4 dapat dilihat kuat tarik belah terbesar berada pada campuran baja ringan 10% dengan nilai kuat tarik belah sebesar 2,183 MPa, sedangkan kuat tarik belah terkecil berada pada campuran 15% yaitu 1,579 MPa.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  analisa  data  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  dapat  ditarik kesimpulan kekuatan tekan beton dengan menggunakan bahan tambah baja ringan mengalami kenaikan dan penurunan.  Kenaikan  yang  terjadi  tidak  begitu  signifikan,  sehingga  penambahan  baja  ringan  tidak  terlalu efektif  untuk  meningkatkan  kuat  tekan  beton.  Sedangkan  untuk  kuat  tarik  belah  mengalami  kenaikan  dan
1,759 2,183 1,579 1,750 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 0 10 15 20 KU A T T AR IK B E L A H (M PA ) CAMPURAN BAJA RINGAN (%)
penurunan, kenaikan terbesar terjadi pada campuran 10 % sebesar 24.093 % dari beton normal. Hasil pengujian kuat tekan umur l4 hari dengan campuran baja ringan variasi 0 %, l0 %, l5 %, 20 % rata–rata yaitu berturut– turut 8.485 N/mm², ll.879 N/mm², l2.l62 N/mm², 9.333 N/mm². Dari semua campuran baja ringan mengalami kenaikan  40  %,  43.333  %,  l0%,  sehingga  kuat  tekan  maksimum  pada  campuran  baja  ringan  terjadi  pada campuran l5 % yaitu mengalami kenaikan 43.333 % dari beton normal. Hasil pengujian kuat tekan umur 28 hari dengan campuran baja ringan variasi 0 %, l0 %, l5 %, 20 % rata–rata yaitu berturut–turut l3.859 N/mm, 8.202 N/mm², ll.879 N/mm², 7.07l N/mm². Dari semua campuran baja ringan mengalami penurunan 40.8l6 %, l4.26 %, 48.980 % dari beton normal. Hasil pengujian kuat tarik belah dengan campuran baja ringan variasi 0 %, l0 %, l5 %, 20 % rata – rata yaitu berturut – turut l.759 MPa, 2.l83 MPa, l.579 MPa, l.750 MPa. Dari semua campuran baja ringan mengalami kenaikan 24.093 % serta penurunan l0.227 % dan 0.5 %, sehingga kuat tarik belah maksimum pada campuran baja ringan terjadi pada campuran l0 % yaitu mengalami kenaikan 24.093 % dari  beton  normal.  Nilai  optimum  penambahan  baja  ringan  yang  menghasilkan  kuat  tarik  belah  maksimal adalah 10 % yang menghasilkan pesentase kenaikan tertinggi.
Berdasarkan peneltian yang dilakukan dan juga kesimpulan yang diperoleh, maka dapat disarankan beberapa hal. Perlu adanya penambahan variasi agar terlihat lebih spesifik adanya kenaikan dan penurunan yang terjadi. Dalam penelitian sebaiknya data yang diperlukan diperoleh dari hasil pengujian sendiri, agar ketelitiannya dapat terjamin dan bahan sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] R. E. Pandaleke, R. S. Windah, T. Fakultas, J. Sipil, U. Sam, and R. Manado, “Dan Uji Tarik Belah Beton,” vol. 5, no. 10, 2017.
[2] A. Azis, H. Parung, and R. Irmawaty, “Studi Tarik Belah Beton dengan Penambahan Dramix Steel Fiber,” Naskah Publikasi , 2016.
[3] W. Kartini, “Penggunaan serat polypropylene untuk meningkatkan kuat tarik belah beton,” Rekayasa Perencanaan , vol. 4, no. 1, pp. 1–13, 2007.
[4] R. A. W and E. Walujodjati, “Pengaruh Penggunaan Limbah Baja Ringan Terhadap Uji Lentur pada Balok Beton,” Jurnal Konstruksi , vol. 20, no. 1, pp. 161–171, 2022, doi: 10.33364/konstruksi/v.20- 1.1047.
[5] B. Basyaruddin, C. C. S. Khala, M. S. Muslimin, and A. P. Putri, “Uji Lentur Balok Beton Bertulang Baja  Ringan  Dengan  Skema  Tulangan  Tunggal,” Teras  Jurnal ,  vol.  11,  no.  1,  p.  171,  2021,  doi: 10.29103/tj.v11i1.418.
[6] S. U. Dewi and F. Prasetyo, “Analisa Penambahan Bottom Ash Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Tarik Belah Beton,” JICE (Journal of Infrastructural in Civil … , vol. 02, no. 02, pp. 31–45, 2021.
[7] B. Standardisasi and N. Bsn, “Standar Nasional Indonesia Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal.”
[8] SNI 1972-2008, “Cara Uji Slump Beton,” Badan Standar Nasional Indonesia , p. 5, 2008.
[9] L. Budiman and S. Sukirman, “Studi Penggunaan Batu Kapur Kalipucang sebagai Substitusi Sebagian Agregat Halus Beton Aspal Jenis AC-BC (Hal. 45-55),” RekaRacana: Jurnal Teknil Sipil , 2018, doi: 10.26760/rekaracana.v4i1.45.
[10]  I. Puluhulawa and Alamsyah, “Perkuatan Pelat Lantai Beton Bertulang Menggunakan Baja Ringan Dan Sikadur Cf-31,” Seminar Nasional Industri dan Teknologi , 2019.
[11]  A. H. Tumcala, “Tinjauan Kinerja Balok Beton Bertulang Tampang Empat Persegi Panjang Dengan Tulangan Dari Profil Baja Ringan,” Jurnal Teknik Sipil , vol. 53, no. 4, p. 130, 2017.
[12]   dan G. B. W. Eka Kristian Wibisono, Chikita Manuelle Evangelica, Handoko Sugiharto, Pengaruh penggunaan serat baja terhadap peningkatan kuat kokoh tekan, kuat tarik belah dan kuat lentur murni pada beberapa mutu steel fiber reinforced concrete. Teknik Sipil Universitas Kristen Petra Surabaya, 2018.